— 236 — 
ningún tratamiento al cemento, y otro en que éste había sido 
tratado sucesivamente por mezclas de ácido sulfúrico con 
tres vols. de agua, primero, luego con ácido y dos volúme- 
nes de agua y, por último, con mezclas de partes. iguales 
de ácido sulfúrico y agua fantes se le había dado un lavado 
con una solución débil de cromato potásico, sin obtener 
ventaja alguna contra la hidrolisis). 
La mezcla explosiva empleada contenía el 20 por 100 
próximamente de (HA, + O), y los resultados obtenidos, 
como sigue, no nos acusan diferencias de importancia: 
TRATAMIENTO | Contracción Soportes 
FECHA del E 100 de la espiral 
cemento plúmbico. pio ¿ de platino. 
( 19,70 
16-12-15 Sulfatado (antes : : 
(20) cromatado).... oleo ' Platino. 
| | 
¿19,507 
| Sin tratar (v:e,o) . “10,60 Plata. 
1960.) 
| | 
En otros ensayos hechos al siguiente día, encontré dife- 
rencias que atribuí entonces a oxidaciones incluídas en la 
segunda causa de error, lo que me condujo a suspender 
momentáneamente estos ensayos. Más adelante (Febrero 
1916) pude ver que el cemento sulfatado se hidrolizaba 
también, aunque menos que el primitivo, liberándose un 
poco de hidrato plúmbico del sulfato, que puede absorber 
algo del ácido carbónico procedente de una combustión 
(p. e. del metano); esto es fácil comprobarlo dejando en- 
trar, después de varias explosiones, en el depósito del eu- 
dio-grisúmetro un poco de ácido sulfúrico diluído, con lo 
que puede observarse entonces un ligero desprendimiento 
de anhidrido carbónico de la superficie del cemento. 
Todo esto me hizo pensar en el medio de evitar esa hi- 
drolisis del cemento sulfatado, y por fin encontré que siendo 
ES 
